141 



1 M. G. Zink zu 2 M. G. Kupfer (das Messing besteht etwa aus 



2 M. G. Zink zu 1 M. G. Kupfer) tritt die rothe Farbe der Le- 

 girung schon stark hervor und bei gleichen Mischungsgewichten 

 beider Metalle Ist sie am lebhaftesten. Dafs eine Legirung aus 

 50 Theilen Kupfer und 50 Theilen Zink bedeutend dunkler Ist 

 und ungleich mehr Roth In der Färbung zeigt, als ein aus 80 

 Theilen Kupfer und 20 Theilen Zink zusammengesetztes Metall- 

 gemlsch, verdient alle Aufmerksamkeit und entbehrt einer genü- 

 genden Erklärung. Merkwürdig Ist das chemisch -electrische Ver- 

 balten dieser Legirungen. Alle Legirungen aus Kupfer und Zink, 

 in welchen nicht mehr Zink als 1 M. G. desselben mit 1 M. G. 

 Kupfer verbunden Ist, scheinen sich gegen Säuren, sowohl für 

 sich als in der galvanischen Kette, nicht anders zu verhalten als 

 reines Kupfer. Schwerlich hätte man erwarten können, dafs das 

 Zink seinen ausgezeichnet starken electrisch positiven Character 

 auch dann noch gänzlich zu verlieren scheint, wenn es nur mit 

 einem gleichen M. G. Kupfer verbunden ist. Nach der gewöhn- 

 lichen Annahme hätte die Auflösbarkeit des Zinkes In Säuren, 

 durch die Verbindung mit Kupfer, besonders wenn letzteres nicht 

 In gröfserer Menge als In gleichen M. G. beider Metalle vorhan- 

 den ist, sogar erhöhet werden müssen, weil sich das Kupfer in 

 Comblnatlon mit dem Zink ausgezeichnet negativ verhält. Aber 

 alle diese Legirungen reagiren gar nicht auf die Kupfersalze und 

 lösen sich in den Säuren entweder gar nicht, oder gänzlich, aber 

 niemals thell weise auf; sie verhalten sich wie reines Kupfer und 

 der Zinkgehalt der Legirung bleibt, wenn er auch bis zu 50 Pro- 

 cent steigt, ganz uuthätig. 



Unter den Legirungen aus Zink und Kupfer bei denen das 

 Zink den vorwaltenden Bestandtheil ausmacht, glebt es keine ein- 

 zige die hinreichende Festigkeit zur Bearbeitung unter den Wal- 

 zen und Hämmern besäfse. Alle Legirungen von 11 M. G. Zink 

 imd 10 M. G. Kupfer an, bis zu denen aus 9 M. G. Zink und 1 

 M. G. Kupfer, sind so spröde , dafs sie zum Thell nicht einmal 

 zum Gufs, oder zur Darstellung von gegossenen Waaren brauch- 

 bar sind. Den höchsten Grad der Sprödigkelt besitzen die Ge- 

 mische aus l-i- und aus 2 M. G. Zink zu 1 M. G. Kupfer. Diese 

 Gemische haben muschliche Bruchflächen und sehen Schwcfelme- 

 talleo ähnlicher als einem Gemisch aus zwei Metallen. Das Kupfer 



